文档来自于网络搜索 图1 ? 软泡样品 用裁样机裁取哑铃状试样,至少5个。试样厚度10~15 mm,试样尺寸见图。拉伸速率为500±50 mm/mm。文档来自于网络搜索 (3)操作 测量试片横切面的长度和宽度,取几个点,记录最小数值,准确至0.05 mm。 试片置于拉力机的夹具上,选择合适的载荷范围和拉伸速度。慢慢调节样品在中心轴上,开动仪器,记下负荷计数,测定和记录试片断裂时的负荷数值,软泡试样应记录试样断裂前瞬间两基准线内侧线间的距离,剔除断裂在标距外的试样。同一试样至少测定5个不同部位的样品,取平均值。文档来自于网络搜索 (4)计算 按下式计算: ????????????????? (标准测试结果表征单位为:kPa) ? 式中 F--断裂荷载,N; ??? A--平均截面积,mm2。 ? 2.3 伸长率(扯断伸长率)测试 (1)定义 试样断裂时的伸长百分率 (2)试样的制备和尺寸 同2.2。 (3)操作 同2.2。 (4)计算 根据GB/T6344—86,按下式计算: 式中 L0--试片原始标线间的距离,mm; ????? L1--试样断裂时标线间的距离,mm。 2.4 撕裂强度测试 本法GB10808—89标准执行。 (1)试样尺寸 见图3。试样应从中心部位切取,无空隙块状物或不均匀大泡孔等。试样一端切一40 mm长的切口。AB的尺寸为试样厚度,厚度的方向为泡沫上升的方向。试样数量至少3个。文档来自于网络搜索 ?? (2)操作 按AB方向测量试样厚度,每个试样测量三点,取平均值。将试样张开,夹在仪器的夹具上,以50~200 mm/min的速度施加负荷。用刀片切割试样,保持刀口在中心位置,记录试样断裂或至少撕裂50 mm后的最大值。文档来自于网络搜索 (3)计算 按下式计算,取算术平均值。 ????????????????? ? 式中 F--测得的最大力值,N;T--试样的平均厚度,cm。